^0 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE i 



porcelaine compade : ayant bien ferme le creufet avec une cheville de la 

 mcme pare de porcelaine, que j'y ai fcellee a la favour d'un peu dc verre 

 ^e ploinb, que j'ai fondu autour avec le chalumeau , je I'ai envoye au 

 feu de porcelaine : le creufet en eft revenu bien conferve, &: I'ayant cafle, 

 j'y ai trouvi la raolybdene avec tout Ton eclat, pulverulenre conime 

 elley avoit ete mife, & n'ayaiit perdu que fix grains de fon poids. Cerre 

 «sperience nous fait voir que la molybdene ell indelkuiftible dans les 

 vaiffeeax clos, t< qu'elle eft meme retra<ftaite. 



§. XI. Molybdene et Flux noik. J'ai bien mele 200 grains de 

 molybdene avec dx cens de flux nolr que j'avois prepare dans le moment, 

 & comme il etoit tres-chaud, lorfque je trituroisle melange, on voyoic 

 briiler le foufre ; le tout mis dans un creufet d'effai , & chaufFe a la forge, 

 la maticre s'eft gonflee; Ss. lorfque la tonte a ete parfaite, j'ai retire le 

 creufet du feu , & je I'ai caffe quand il a ete refroidi \ mais je n'y ai poinC 

 trouve de culot , ce n'etoit qu'une maffe rougeatre tres-hepatique &c 

 attirant I'humidite de Fair. 



Dans la crainte ou j'etois d'avoir mis trop de flux pour cette redudion , 

 j'ai cru devoir proceder comme on le fait pour la preparation du regule 

 d'antimoine. En confequence j'ai pris une once deux gtos de molybdene, 

 que j'ai bien meles & ttitures avec fept gros & demi de-tartre, & trois 

 gros cinquante-quatre grains de nitre, Ce melange a ete projetre pat 

 parties dans un creufet que j'avois tenu rouge ; j'ai enfuite donne une 

 heure de feu; & le tout etant en belle fufion, j'ai retire le creufet que 

 }'ai cafli; quand il a ete bien froid ; j'y ai trouve la matiere formant une 

 niafl"e plonibee, dans laquelle on diftinguoit une tres-grande quantite de 

 lames argentines. EUe attiroit vivement I'humidite de fair, & elle avoit 

 un goiit hepatique. J'en ai conferve une poition, &: I'autrea ete lelfivee 

 avec de I'eau diftillee bouillante : la premiere liqueur qui etoit d'un 

 rouge fonce, a ete mife de cote, pour voir fi par le refroidiflement , 

 «lle ne donneroit point de precipite. Mais avant d'aller plus loin, j'obfet- 

 verai qu'il n'y en a point eu : j'ai eu fur le filtre une portion de molybdene 

 qui n'avoit point ete diffoute ; & la liqueur que j'ai traitee avec difFerens 

 menftrues, m'a donne les mcmes refultatvque j'ai eus ( §. V ). J'ai aufli 

 fait des experiences fur la molybdene qui avoit refte fur le liitre , pour 

 voir fi elle avoit perdu un peu de fon foufre, & fi elle n'approcheroit 

 pas de I'etat de regule. Tous les divers eflais que j'ai faits, m'ont convainca 

 qu'elle avoic tout fon foufre, & qu'elle n'avoit point ete diflbute, parce 

 que je n'avois point employe alTez d'alkali. 



§. XI!. Molybdene et Fer. J'ai auiTi tente d'enlever a la molybdene 

 fon foufre par I'intermede d'un autre metal : & j'ai commence par le 

 ler , parce que ce metal eft employe avec fucces pour enlever le foufre a 

 plufieurs mineraux , comme a I'ancimoine, au mercure, &:c. J'ai done 

 ptis 600 grains de molybdene que j'ai biea meles avec jQO de limailla 



d'acier, 



